فهرست ویژگی‌های فیزیکی شیشه

در این مقاله فهرستی از ویژگی‌های فیزیکی شیشه‌های معمول آورده شده‌است:

 ویژگی‌ها شیشه آهک سوددار (ویژهٔ ظرف و بطری)اندکی متفاوت از شیشه‌های پنجره‌ای است (همچنین به آن شیشهٔ صاف یا شیشهٔ شناور هم می‌گویند. شیشهٔ شناور دارای اکسید منیزیم بیشتر نسبت به ظرف‌های شیشه‌ای است و درصد سیلیس و آهک آن‌ها کمتر است. برای آگاهی بیشتر مقالهٔ شیشه آهک سوددار را نگاه کنید. شیشه بوروسیلیکات (با انبساط کم مانند پیرکس و شیشهٔ دوران) پشم شیشه (برای عایق حرارتی) شیشه‌های نوری ویژه (مانند شیشه کریستال) شیشه سیلیسی شیشهٔ ژرمانیم دی‌اکسید شیشهٔ ژرمانیم سلنید ترکیب شیمیاییwt% ۷۴ SiO۲, ۱۳ Na۲O, 10.5 CaO, 1.۳ Al۲O۳, ۰٫۳ K۲O, ۰٫۲ SO۳, ۰٫۲ MgO, 0.۰۱ TiO۲, ۰٫۰۴ Fe۲O۳ ۸۱ SiO۲, ۱۲٫۵ B۲O۳, ۴ Na۲O, 2.2 Al۲O۳, ۰٫۰۲ CaO, 0.06 K۲O 63 SiO۲, ۱۶ Na۲O, 8 CaO, 3.3 B۲O۳, ۵ Al۲O۳, ۳٫۵ MgO, 0.8 K۲O, 0.3 Fe۲O۳, ۰٫۲ SO۳ ۴۱٫۲ SiO۲, ۳۴٫۱ PbO, ۱۲٫۴ BaO, ۶٫۳ ZnO, 3.0 K۲O, 2.5 CaO, 0.35 Sb۲O۳, ۰٫۲ As۲O۳ SiO۲ GeO۲ GeSe۲ گرانرویlog(η, Pa·s) = A +B / (T in °C - To) ۵۵۰–۱۴۵۰ °C:A = -۲٫۳۰۹B = ۳۹۲۲To = 291 ۵۵۰–۱۴۵۰ °C:A = -۲٫۸۳۴B = ۶۶۶۸To = 108 ۵۵۰–۱۴۰۰ °C:A = -۲٫۳۲۳B = ۳۲۳۲To = 318 ۵۰۰–۶۹۰ °C:A = -۳۵٫۵۹B = ۶۰۹۳۰To = -۷۴۱ ۱۱۴۰–۲۳۲۰ °C:A = -۷٫۷۶۶B = ۲۷۹۱۳To = -۲۷۱٫۷ ۵۱۵–۱۵۴۰ °C:A = -۱۱٫۰۴۴B = ۳۰۹۷۹To = −۸۳۷ دمای انتقال شیشهTg، °C ۵۷۳ ۵۳۶ ۵۵۱ ~۵۴۰ ۱۱۴۰ ۵۲۶ ± ۲۷35 Tg data for GeO2 from Sciglass 6.7 ۳۹۵ ضریب انبساط گرماییppm/K, ~۱۰۰–۳۰۰ °C 9 ۳٫۵ ۱۰ ۷ ۰٫۵۵ ۷٫۳ چگالی و [g/cm۳] ۲٫۵۲ ۲٫۲۳۵ ۲٫۵۵۰ ۳٫۸۶ ۲٫۲۰۳ ۳٫۶۵ ۴٫۱۶ ضریب شکست nDاندیس D نشان می‌دهد که مقدار n در طول موج λ برابر با  و F و C به ترتیب نشان دهندهٔ  (آبی) و  (قرمز) است. مقالهٔ خطوط فرانهوفر را نگاه کنید.  ۱٫۵۱۸ ۱٫۴۷۳ ۱٫۵۳۱ ۱٫۶۵۰ ۱٫۴۵۹ ۱٫۶۰۸ ۱٫۷ پاشش ۱۰۴×(nF - nC) ۸۶٫۷ ۷۲٫۳ ۸۹٫۵ ۱۶۹ ۶۷٫۸ ۱۴۶ مدول یانگ۲۰ °C, GPa 72 ۶۵ ۷۵ ۶۷ ۷۲ ۴۳٫۳ مدول برشی, GPa ۲۹٫۸ ۲۸٫۲ ۲۶٫۸ ۳۱٫۳ دمای مایع شدگی°C ۱۰۴۰ ۱۰۷۰Valid for glass composition, wt%: 80.7 SiO2, 13.1 B2O3, 4.1 Na2O, 2.1 Al2O3; Reference: Baak N. T. E. A. and Rapp C. F. , GB Patent No. 1132885 Cl C 03 C 3/04, Abridg. Specif. , 1968; Assignee: Owens-Illinois, Inc. (US). ۱۷۱۵ ۱۱۱۵ ظرفیت گرمایی,J/(mol·K) ۴۹ ۵۰ ۵۰ ۵۱ ۴۴ ۵۲ کشش سطحی، , mJ/m۲ ۳۱۵ ۳۷۰ ۲۹۰ خوردگی، ISO 719International Organization for Standardization, Procedure 719 (1985) ۳ ۱ ۳

 منابع 

رده:شیشه
رده:علم مواد